Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik" 



63] 



hat zuerst Hottinshead 1 ), dann Jouard*) veröffentlicht: Man macht in die 

 völlig trockene Glasoberfläche an der betreffenden stelle einen kurzen 

 Feilstrich, legt einen die Elektrizität- schlecht leitenden Draht Taus 

 Manganin, Nickelin, Constantan od. dgl.) ringförmig um die Flasche 

 und verbindet die durch zwischengelegte Asbestpappe voneinander iso- 

 lierten Enden des Drahtes mit Hilfe 

 von Knpferdraht und unter Zwischen- 

 schaltung eines Regulierwiderstandes 

 mit einer Stromquelle, z. B. einer Licht- 

 leitung von 110 Volt. Schaltet man 

 dann allmählich soviel Strom ein. daß 

 der Widerstandsdraht rot zu glühen 

 beginnt, so gelingen Absprengungen 

 selbst in Spiralen oder Kurven je nach 

 di'v dem umgelegten Draht gegebenen 

 Form. 



Über die Selbst-heilung feiner 

 Sprünge in Glasplatten, Thermometern 

 od. dgl., eine Art Vernarbungserschei- 

 nung beim bloßen Liegen der betreffen- 

 den Glasgeräte, stellte Piccard 3 ) inter- 

 essante Versuche an, durch die er die 

 Plastizität <\^* Glases bei gewöhn- 

 licher Temperatur nachwies. - Die Bruchfestigkeit von Glasplatten 

 ist proportional dem Quadrat der Dicke. Eine Platte von 9mm Dicke hat 

 z. B. 81% (ler Festigkeit einer 10 mm dicken Platte, und mit einer Ver- 

 doppelung der (ilasdicke wächst die Bruchfestigkeit auf das Vierfache. *) 



Über die Versilberung von Glas liegen eingehende Untersuchungen 

 von Kohlschütter und Fischmann 5 ) vor. Für die Abscheidung eines guten 

 Silberspiegels ist mit in erster Linie Reinheit der Glasoberf lache und eine 

 nicht zu große Reaktionsgeschwindigkeit der Silberabscheidung maßgebend. 

 Eine bewährte Vorschrift für das Hervorrufen prächtiger Silberspiegel in 

 Reagenzgläsern, Kolben, ünrgläsern od. dgl. ist z. B. die folgende 6 ): 

 Man löst 10// Silbernitrat in ca. 200cm 3 destilliertem Wasser, setzt vor- 

 sichtig- so viel Ammoniak hinzu, daß sich das zunächst ausfallende Silber- 



Glasrohrsehneider nach Lobtcli 



*) W. II. Hnllinshead, Glasschneiden. Journ. of Analytic. Chem. Vol. 3. p. 135 

 (1889) und Journ. Americ. Chem. Soc. Vol. 31. p. 1147 (1909); vgl.: Chem.-Ztg. Bd. 33. 

 Rep. S. 593 (1909). 



2 ) F. L. Jouard, Glasschneiden, mittelst eines elektrischen Drahtes. Journ. Americ. 

 Chem. Soc. Vol. 31. p. 654 (1909); vgl.: Chem.-Ztg. Bd. 33. Rep. S. 401 (1909). 



3 ) J. Piccard, Plastizität und Adhäsivität des Glases bei gewöhnlicher Temperatur. 

 Diamantschnitt. Ber. d. Deutsch, chem. Ges. Bd. 33, S. 3635 (1902). 



J ) Vgl. J. Piccard. loc. cit. 

 i V. Kohlschütter und Emilie Fischmann, Über Bildungsformen des Silbers. I. über 

 das Spiegelsilber. Liebigs Annalen d. Chem. Bd. 387. S. 86 (1912). 



6 ) Aus dem Kolleg über anorg. Experimentalchemie von Exz. Emil Fischer. 



